12 



OVEll HET PEEOXY-SALPETEEZUUE ZILVEE 



Zooals blijkt *) is liet verschil in tijd zeer duidelijk, maar dat kon 

 wel niet anders (zie boven). Want er is tijd noodig ingeval van 

 ontstaan van K O x Ag, waarschijnlijk verbonden met 3 Ag 2 2 , om 

 NO, Ag vrij te maken; en dan volgt de reactie 2 N 4 Ag = O O 

 -J- 2 N0 3 Ag, die eveneens tijd vordert. In aanmerking genomen, 

 dat de zwarte kristallijne verbinding NAg 1 O n een betrekkelijk 

 oneindig lange tijdruimte vordert, om het zoo uit te drukken, ter 

 verwijdering van het N0 3 Ag; en dat er veel tijd toe wordt ge- 

 vorderd, zooals weldra zal blijken, om zelfs bij ongeveer 100° dit 

 A O* . If/ met water te elimineeren (zie later) , bestaat er wel kans 

 voor de vorming van monoxv-salpeterzuur zilver N 4 Ag (altijd 

 uitgaande van de mol. formule NAg 7 O n , en de structuurformule 

 3 Ag 9 2 . N O b Ag). Maar wat betreft een aanname der vorming 

 van N 4 Ag, deze zou voorbarig wezen, en bijgevolg geen bctee- 

 kenis hebben. 



Vorming van ziherbioxgde Ag 2 2 , door verhitten van peroxg- 

 salpeterzuur zilver NAg 7 O n met water. 



Er werd uitgegaan van 2.0482 gr. stof van bereiding N° 26 

 (terwijl rekening werd gehouden met de hoeveelheid zuurstof ge- 

 ëlimineerd bij staan; zie later over Bereiding n° 26), zijnde deze 

 stof gedaan in de V-buis (gewogen met de stof, als volgens ge- 

 woonte) van den toestel (zie vroeger). Er werd water bij gedaan en 

 boven de open vlam verhit tot de kooktemperatuur (zij dit onge- 

 veer een uur); hierbij kwam zuurstof vrij. Den volgenden dag werd 

 de oplossing afgeschonken in een klein reservoir (vooraf gewogen) 

 en ingedampt. Er weid opnieuw water bij gedaan , ongeveer even 

 lang verhit, afgeschonken, enz., terwijl deze bewerkingen werden 

 herhaald, tot de hoeveelheid zilvernitraat N 3 Ag ongeveer con- 

 stant was (een kleine hoeveelheid der zwarte stof werd niedege- 

 voerd). De volgende opgave bevat de uitkomst. 



a 



b 



c 



d 



e 



1 



1 



0.2 \m gr. 



0.2463 gr. 



12.02 



proc. 



2 



1 



0. 1 17.-) l 



0.3638 



17.76 





3 



1 



0.0095 



0.3733 



IS. 2 2 





1 



1 



0.0021 



0.3754 



18.32 





5 



1 



0.0016 



0.37 1 / 



18. 11 





6 



1 



0.0015 



0.3785 



18. is 





7 



1 



0.0033 



0.3818 



18.65 





Er woiilt nliijcl wat van de zwarte stof meegevoerd (zie I.e.). 



